4 86 GIUSEPPE A^fCENTINI E T>OMLNICO OMODEI 



portato ad elevata temperatura, col metallo già fuso nel loro in- 

 terno. La fusione del metallo si raggiunge senza pericolo della 

 rottura del dilatometro, riscaldando dapprima colla fiamma a gas 

 il cannello, fino alla completa fusione della colonnina metallica; 

 ciò ottenuto, si può riscaldare senza preoccupazione anche il bulbo 

 sino alla fusione di tutto il metallo. 



Prima di incominciare le determinazioni è necessario estrarre 

 le bollicine d'aria che si sviluppano fra il metallo e le pareti 

 del dilatometro quando questo viene portato a temperature elevate. 



A tal uopo si ricorre all'uso di una macchina pneumatica e 

 si eseguisce il vuoto nel dilatometro portato ad una temperatura 

 superiore alla massima che si vuole raggiungere. Le bollicine d'aria 

 ingrandite, in seguito alla rarefazione, si fanno uscire con facilità 

 scotendo con colpi secchi e ripetuti il dilatometro. Tale opera- 

 zione si eseguisce sempre prima di portare il dilatometro nel bagno 

 di paraffina ; si ripete talvolta anche durante le osservazioni qua- 

 lora se ne manifesti la necessità. 



I dilatometri adoperati sono costruiti tutti con vetro di Ger- 

 mania, e si calibrano accuratamente con mercurio adoperando una 

 bilancia sensibile al decimo di milligrammo. Essi vengono sempre 

 riempiti con metallo allo stato liquido ; e per evitare che al 

 momento della solidificazione si producano nel metallo le cavità 

 che inevitabilmente si formerebbero se si abbandonasse ad uno spon- 

 taneo raffreddamento, si lascia dapprima raffreddare la sua parte 

 inferiore, mantenendo fluida la superiore. Usando questa precau- 

 zione e comunicando delle frequenti scosse al dilatometro , fino 

 alla completa solidificazione del metallo, si può ottenere che questo 

 allo stato solido riempia perfettamente il dilatometro. Cosi si può 

 conoscere il volume che il metallo solido occupa nell'interno del 

 dilatometro alla temperatura t di fusione. 



Calcolando questo volume e conoscendo il peso del metallo 

 si ricava la densità D, del metallo solido alla temperatura di 

 fusione. 



La densità di un metallo allo stato liquido e a diverse tem- 

 perature, si determina portando il dilatometro preparato come è 

 detto indietro, nel bagno di paraffina, ed eseguendo le osservazioni 

 colle norme date nello studio del bismuto. Nelle determinazioni 

 abbiamo trovato opportuno di eseguire la lettura del dilatometro 

 e dei termometri di due in due minuti. 



La correzione delle indicazioni del termometro destinato a mi- 



